"390 



AelilziliniiT Altsclinitt. Fasern. 



w.-.hnlirli ainiMikanisilic (.dor hund. rl.jährige Aloe genannt wird. lli.T 

 soll j.'dfirh dir Faser aus den IJläUern der echten, dem botanischen 

 <ii'nus Aldi' anuehürigen IMlanzen besprochen werden. 



Die echten Al.H'n, d.-ren lleiniath die afrikanischen Küstenländer sind, 

 — die Mehrzahl der Arten -vhört dem Caplande an — die aber durch 

 Cultur nach den meisten übrigen tropischen Ländern, namentlich Indien 

 und W.'stindien verpllanzt wurden, Averden hier und d<irt auch zur Faser- 

 gewinniing iMimt/t. Wenn auch in einzelnen (legenden Ostindiens grössere 

 (Jiiantitäten dieser Faser gewonnen werden, so hat sie für den Handel 

 doch keine grosse Bedeutung und steht namentlich der Agavefaser an 

 Wichtigkeit weit nachi). 



Von den zur Fasergewinnung dienenden J/or-Arten, di«- ich in der 

 obigen Zusammenstellung namhaft gemacht habe, scheint Aloe pcrfoUata 

 noch am häufigsten benutzt zu w^erden2), weshalb ich die Faser gerade 

 dieser Pflanze auswählte, um sie im Nachfolgenden als Repräsentanten 

 der echten Aloefasern zu beschreiben 3). 



Die genannte Faser ist von weisser Farbe, etwas glänzend, von 

 spinnbarer Feinheit, lang, weich und geschmeidig. Die Länge der rohen 

 Faser steigt bis 50 cm, die der fein ausgehechelten Faser auf 20—38 em. 

 Die Fasern sind im Verlaufe äusserst gleichartig; es gehen von ihnen 

 entweder keine oder nur kaum sichtbare kurze Fäserchen ab. Die Dicke 

 der Fasern ist eine sehr gleichmässige; selbst nahe den Enilen sind 

 die Fäden kaum schmäler als in der Mitte. Die maximale Dicke beträgt 

 75— 105 ij.. 



Lufttrocken führt die Faser 6,95, -mit Wasserdami.f gesättigt 

 18,0;} Troc. Wasser, und giebt im völlig getrockneten Zustande 1,28 Troc. 

 krystallfreie Asche. 



.lodlösung färlit die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefelsäure 

 nimmt sio eine lY.thbraune Farbe an. Kui>feroxydammoniak färbt >ie 

 intensiv blau und bringt sie zu schwacher Ouellung. Schwefelsamvs 

 Anilin l.iiiigt fin<> goldgelbe, Phloroglucin + Salzsäure eine rothviul,Mtc 

 Kärbuntr hervor; diese Faser ist somit verholzt. 



1 Cat. des col. Ir. (1807 p. 79. 



2) Royle, 1. c. p. 51 iiml Cat. «los rol. fr., p. 79. 



•A) In soincm liit-r ufl genannten Werlie üi)crgcl)t .Seniler die echte Ald.fu^er 

 R/inzlich. Dodgc (I. c, p. 55) bemerkt in BcIrclV dieser Faser Moss, dass die Bliillei 

 dor Aloiiirton, welche zur Gewiniuuif; der Aloe des Handels dienen (s. Bd. I dieses 

 Werke.-,, p. '. cur.;, eine gute Faser liefern ;dieselben Arien nenni auch Wall. I.e.. 

 über dcr.-n n/ihcre Verwendung oder Verwendbarkeil nichts ausgesagt wird; es wini 

 bloss hervorgehoben, dass <lie echli' Aht.faser nicht vi'rwi'chselt werden soll mit der 

 Faser von Aijavp (nnrrimiin. Wa I I begniigl sich mit der Bemerkung, dass die Bliilter 

 iler die medjcinische Alor lirlrrndeii Aluüarlen eine Linie Fasel- li<>lern. 



